4i2 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



de plomb , ou An la chaux de ciiivre, afin d'obteiiir line portion de regule 

 cfe molybdene combine avec le metal de ces memes chaux; mais les 

 refultats ont toujours ete bien eloignes de mon attente : cependanc le 

 culoc qu'on obcient en reduifant la chaux de molybdene ^ la chaux de 

 cuivre , traite enfuite avec I'acide nitreux, laifle une petite portion de 

 poudre blanche abfolunientfernblable a celle dii (§.11). Dans Teffai auquel 

 j'avois joint la chaux de plomb , j'eus un culot tres-cafTant ; ce qui etoir 

 une preuve qu'il y avoit une petite portion de regule de molybdene qvii 

 etant combine au plomb , rendoit ce dernier calTant : dans un nouvel ellai 

 avec la chaux de plomb , j'eus du plomb pur ; alors prefumant que cela 

 dependoit de I'alkali qui pouvoit fe trouver en plus grande quanrite dans 

 cette dernicre reduftion , je fis I'experience fuivante qui m'eclaircit fur ce 

 point. Je pulverilai exadement le culot de plomb de ma premiere 

 experience J & j'y mis un pen d'alkali. Je fis fondre le tout,& j'obtins 

 un culot de plomb trt:s-malle;,ble : ces premieres tentatives , quoique peu 

 I'atisfaifantes , n'ont pas laifle que de me devenir trcs-uriles, vu qu'elles 

 m'annoncoient qu'il y avoit une portion de chaux de molybdene reduite , 

 qui pafToit avec le plomb & le cuivre. 



Je pris alors le parti d'empater avec un peu d'huile mes chaux de 

 molybdene, je les mis au feu pour chaffer toute I'huile : je les introtluifis 

 enfuite dans le crcux d'une brafque que j'avois fait dans un petit creufer, 

 avec du charbon bien fee; & le tout recouvert d'un autre creufet , tut 

 place a la forge, oii j'ai donne un feu trcs-fort pendant deux heures (i) : 

 le cieufet etant refroidi, j'y trouvai la fubftance legerement aggiutinee : 

 cerendanr on la brifoit avec les doigts. EUe etoit noire, & on y diftinguoic 

 le brillant metallique, & vue a la loupe, on y voyoic des petirs grains 

 arrondis &C d'une couleur metallique grisatre. Alors je n'eus plus de doute 



de charbon & la pierre a caiufere , & j'avois donne a ce melange deux heures de feu. 

 Le creufet ciant refroidi, je renverfai la maiiere fur un papier, & comme elle 

 s'enflamma fur le champ , je me fervis d'une cloche de verre que j'avois fous ma 

 main , pour en arreier la combuHion , & peu de terns apres , ayant leve la cloche, 

 je lentis une odeur vive d'alkali volatil. 



A ceile occafion je rapporterai une autre experience que j'.ii rc'pctee plufieurs fols 

 «n preparant I'jlkali de tarire par fa combuftion a I'air fibre. Si f'on jette les cornets 

 alkalins encore chauds dans un vafe qui contient de I'eau , il fe degage de Talkali 

 vofatil, & lorfque j'ai defrc le recueiflir , j'ai precede de fa maniere luivante. J'ai 

 mis dans une grande cucurbite de cuivre etamce , fe produit de loo fivres de tartre 

 hx\\\k al'airlibre. J'ai eu audi f'attention d'y enfermer cette matiere etant tres-chaude; 

 j'avois recouvert la cucurbite de fon chapiteau d'etain , muni d'un refrigerent que 

 j'avois rempfi d'eau , & par une ouverture pratiquee a fa cucurbite , j'y ai fait entree 

 une certaine quantite d'eau : aufli-tot fa matiere s'echaufFe , & I'afltafi vofatil palfe 

 dans le recipient. 



{ i) Le feu que j'ai donne , etoit bien plus fort que celui que M. d'Arcet a fait i la 

 merae forge , pont fondre la platine , le regule de manganefe , &c. 



